Allgemeines. Mineralyphsik. Mineralchemie. -341- 



können, stets weiter auseinander geschoben, wie dies durch Löslichkeits- 

 bestimmungen festgestellt wurde. Die Lücke in der isodimorphen Reihe 

 von Mischkrystallen ist dadurch bei 15° geworden: 1,6— 64,4 °/ NaN0 3 . 



6. Die Umwandlungserscheinungen in ihrer Gesammtheit geben ein 

 Beispiel des Umwandlungstypus III a von Bakhuis Roozeboom (dies. Jahrb. 

 1900. I. -177-). Zum selben Typus gehört auch zweifellos das System 

 KN 3 -f- NaNO a . R. Brauns. 



W. Reinders: Über die Bildung und Umwandlung der 

 Mischkry st alle von Quecksilberbromid und Quecksilber- 

 jodid. (Zeitschr. f. phys. Chem. 32. p. 494—536. 1900.) 



Die Resultate der Arbeit werden wie folgt zusammengefasst: 



1. Aus geschmolzenen Mischungen von HgBr 2 und HgJ 2 entsteht 

 eine continuirliche Reihe rhombischer Mischkrystalle. Die Erstarrung findet 

 statt nach dem Typus 3 von Bakhuis Roozeboom (dies. Jahrb. 1901. I. 

 -177-). Es giebt zwei continuirliche Erstarrungscurven , beide sich aus- 

 dehnend von 236,5° (Schmelzpunkt des HgBr 2 ) bis zu 255,4° (Schmelzpunkt 

 des Hg J 2 ) und durch ein Minimum gehend bei 216,1° und 59°/ Mol. HgBr 2 . 



2. Der Unterschied zwischen Anfangs- und Enderstarrungspunkt und 

 also auch zwischen der Concentration der Schmelze und der mit ihr 

 coexistirenden Krystalle ist gering und im Minimunipunkt Null. 



3. Die Umwandlungstemperatur des gelben rhombischen in das rothe 

 tetragonale HgJ 2 (127°) wird durch die Bromidbeimischung erniedrigt, 

 Sie geht aber zugleich über in ein Umwandlungsintervall, bestimmt durch 

 eine Grenzlinie für die gelben und eine zweite für die rothen Mischkrystalle. 



4. Der Verlauf dieser beiden Grenzlinien stimmt über eine grosse 

 Strecke mit der Formel von Rothmund und deutet darauf, dass das Hg Br 2 

 in beiden Modifikationen des HgJ 2 als einfache Molecüle gelöst ist. 



5. Die Lage der Grenzlinien ist derart, dass ein eventueller Um- 

 wandlungspunkt für HgBr 2 bei sehr niedriger Temperatur liegen müsste. 

 Ein solcher Punkt hat nicht gefunden werden können. In Übereinstim- 

 mung hiermit bleiben auch die bromreichen Mischkrystalle bei Abkühlung 

 im rhombischen gelben Zustande bestehen. Die ganze Umwandlungserschei- 

 nung entspricht daher dem Typus Ia von Bakhuis Roozeboom (dies. Jahrb. 

 1900. I. -177-). 



6. Die Grenzlinie der gelben Mischkrystalle ist durch den Farben- 

 umschlag bestimmt, während die bei unterschiedenen Temperaturen co- 

 existirenden gelben und rothen Krystalle durch Löslichkeitsversuche be- 

 stimmt sind. In Übereinstimmung mit einer theoretischen Ableitung von 

 Bakhuis Roozeboom sind die Grenzen unabhängig von der Art des Lösungs- 

 mittels, und dies wurde mit Aceton und Alkohol als Lösungsmittel bestätigt. 



In beiden Lösungsmitteln und bei Temperaturen von — 50° erwies 

 sich stets die Lösung reicher an Bromid als die gelben Krystalle. 



7. Die gelben Mischkrystalle wandeln sich bei Abkühlung graduell 

 in rothe um, wobei sie fortwährend ihre Zusammensetzung ändern müssen. 



w** 



